150 JOH. FRIEDR. LUDW. HAUSMANN, 
stahl ein weit feineres Korn als Stabeisen, und zugleich die Eigenschaft, im 
glühenden Zustande in kaltem Wasser oder in anderen kalten tropfbaren Flüs- 
sigkeiten abgelöscht, das krystallinische Korn bald mehr bald weniger zu ver- 
lieren, und zugleich in verschiedenem Grade an Härte zuzunehmen. Die mit 
dem Stahle auf diese Weise vorgehende Veränderung ist von dem Unterschiede 
der Temperatur abhängig, und erscheint um so bedeutender, je stärker die Er-- 
hitzung und je kälter die Flüssigkeit ist, in welcher das Ablöschen geschieht. 
Auch ist die Veränderung welche das Gefüge des Stahls erleidet verschieden, 
nach der abweichenden Beschaffenheit des Stahls, indem derselbe das krystal- 
linische Korn um so vollkommner einbüsst, je vollkommner er ist und je gleich- 
mässiger sein Gefüge vor dem Härten war, daher der Gussstahl von allen 
Stahlsorten die auffallendste Veränderung erleidet, indem bei ihm durch ange- 
messenes Härten das Korn fast ganz verschwinden und der Bruch dicht und 
eben oder flachmuschelig werden kann. Dass bei dieser Umänderung des Ge- 
füges, auch Glanz und Farbe sich verändern, dass der erstere um so mehr 
verschwindet, die letztere um so lichter wird, je feiner das Korn wird, ver- 
steht sich von selbst. Lässt man den geglüheten Stahl langsam erkalten, so. 
behält derselbe sein ursprüngliches Gefüge. Auch kann der gehärtete Stahl 
solches wieder erlangen, wenn man ihn abermals erhitzt und dann langsam 
erkalten lässt. Wie das Gefüge des Stahls durch das Ablöschen sich ändert, so 
erleidet auch seine Dichtigkeit eine Änderung, und zwar nimmt durch das Här- 
ten gewöhnlich die Dichtigkeit ab, indem das Volumen sich vergrössert. Nach 
den Untersuchungen von Réaumur soll das Volumen des gehärteten Stahls das 
des ungehärteten etwa um ½ übertreffen 1). Rinman untersuchte das spe- 
cifische Gewicht von zwei Arten von weichem Brennstahl, und fand das des 
einen 7,751 und das des anderen 7,991. Nach dem Härten war das eigen- 
thümliche Gewicht des ersteren 7,553 und das des zweiten 7,708. Bei jenem 
betrug also die Differenz 0,198, bei diesem 0,283 2). Pearson hat das spe- 
cifische Gewicht von verschiedenen Englischen und Deutschen Stahlsorten vor 
und nach dem Härten untersucht, und stets eine Abnahme desselben durch 
1) Réaumur, l'art de converlir le fer forgé en acier. p. 338. 
2) Rinman, Geschichte des Eisens. A. d. Schwed. v. Karsten. I. S. 223, 
